IL Naturwissenschaftliche Abtheilung. 



39 



Tabelle III. 



Platte 



s 



Jo 



X 





Kupfer. 





A 



8,909 



581,0 



56,658 



B 



8,921 



576,7 



56,236 





Zink. 





A 



7,183 



164,3 



16,022 



B 



7,183 



164,9 



16,080 



C 



7,153 



164,4 



16,032 





Zinn. 





A 



7,297 



78,5 



7,655 



B 



7,298 



79,8 



7,782 



C 



7,298 



81,1 



7,909 



D 



7,301 



80,1 



7,811 





Blei. 





A 



11,372 



50,0 



4,876 



B 



11,371 



49,8 



4,856 



C 



11,369 



50,1 



4,886 





Messing. 





A 



8,473 



147,0 



13,700 



B 



8,478 



146,4 



13,644 



o 



8,435 



138,8 



12,936 



Quecksilber. 

 % (A + B) = X = 1. 



Die Werthe von X, welche für Platten desselben Materials gefunden 

 worden sind, kann man als gut übereinstimmend bezeichnen, die Grenzen 

 nähern sich am meisten für Blei. 



Was die chemische Reinheit der untersuchten Metalle betrifft, 1 ) so 

 war das Zink stark bleihaltig, Kupfer, Zinn und Blei zeigten Spuren 

 von Eisen. Dieselben waren nachgewiesen mit Hilfe von Rhodankalium 

 und rührten vermuthlich von der Behandlung der Platten mit eisernen 

 Werkzeugen her. Das Quecksilber war neu destillirt. 



Hiernach können die Werthe der Leitungsfähigkeit von Kupfer, 

 Zinn und Blei als zutreffend angesehen werden. 



Bei den bisherigen über das elektrische Leitungsvermögen ausge- 

 führten Untersuchungen ist in einigen Fällen hervorgehoben worden, ob 

 die Angaben sich auf reine Metalle beziehen. Aus diesen Abhandlungen 

 sind die hierher gehörigen Zahlen mit den arithmetischen Mitteln für X 

 aus Tabelle III in der folgenden Tabelle vergleichend zusammengestellt. 

 Dabei wurden benutzt: 



y ) Herr Geh. Reg.-Rath Prof. Dr. Poleck hat die Güte gehabt, Proben in 

 dem chemischen Laboratorium der hiesigen Universität analysiren zu lassen. 



